566 C. Doelter, 



punkt des letzteren ist 1240 bis 1260°, der des Spinells wechselt 

 mit dem Eisengehalte, reiner Magnesiumspinell ist, wie auch 

 Brun fand, eines der am schwersten schmelzbaren Mineralien, 

 aber auch Pleonast mit einem Eisengehalt von über lO^/\y FeO 

 hat einen um mindestens 80° höheren Schmelzpunkt als der 

 Magnetit. Bezüglich der Kristallisationsgeschwindigkeit dürfte 

 eher die des Magnetits größer sein, aber der Unterschied ist 

 gering. Hier treffen also bei isomorphen Verbindungen höherer 

 Schmelzpunkt und höhere Kristallisationsgeschwindigkeit zu- 

 sammen. 



Bei Bronziten ist Zonenstruktur nicht bekannt. Bei natron- 

 reichen Augiten reichert sich nach Becke die Ägirinsubstanz 

 in der äußerenHüUe an. Hier treffen Schmelzpunktsdifferenz und 

 Kristallisationsgeschwindigkeit in ihrer Wirkung zusammen, 

 d. h. die schwerer schmelzbare Komponente hat auch größere 

 Kristallisationsgeschwindigkeit. Bei jenen Zonenkristallen, wie 

 bei denen der Olivine, ist die Schmelzpunktsdifferenz sehr groß 

 und die leicht schmelzbare Hülle kann sich erst spät ab- 

 setzen.^ 



H. H. Reiter beobachtete bei neuerdings durchgeführten 

 Versuchen in meinem Laboratorium auch Zonenkristalle von 

 eisenfreiem Olivin, umgeben von eisenreichen; hiebei war aber 

 die Schicht des ersteren oft sehr klein und stark korrodiert. Hier 

 hat offenbar an der Grenzfläche Diffusion stattgefunden; wegen 

 der größeren Kristallisationsgeschwindigkeit ist die eisenreiche 

 Schicht bedeutend größer. 



Isodimorphe Mischungen. Die Anorthite sind oft 

 etwas kalihaltig und auch anorthithaltige Gesteine, die frei 

 sind von kalihaltigen Silikaten, zeigen kleine Mengen von Kali. 

 Es tritt die Frage auf, ob isodimorphe Mischungen von Kali- 

 feldspat KAlSigOg mit Kalkfeldspat CaAlSi-^Og oder mit Natron- 

 feldspat NaAlSi.^Oj, möglich sind. Für letzteren ist wohl die 

 Frage durch die Existenz des Anorthoklases schon gelöst. 

 Künstlich sind solche Mischungen wegen der kleinen Kristalli- 

 sationsgeschwindigkeit der beiden Silikate NaAlSijO.^ und 

 KAlSi-^Og nicht gut herstellbar. 



i Tschermak's Min.-petr. Mitt,, IF, I (189S), 100. 



